— 295 — 



con il silicio amorfo attivo da essi ottenuto, e notarono che insieme al bi- 

 solfuro si formava una sostanza gialla aranciata, forse monosolfuro, di cui 

 però non si occuparono. 



Dall' insieme di questi dati l'esistenza del monosolfuro appariva alquanto 

 dubbia: se si poteva riconoscere la tendenza del silicio a produrre solfuri 

 inferiori, non era possibile stabilire se fosse veramente un composto unico anche 

 quella sostanza gialla che si distingueva più facilmente per i suoi caratteri 

 fisici. Anche H. Grossmann nel trattato dell' Abegg riconosce tali incertezze ( 1 ). 



Indirizzandomi allo studio dei solfuri di silicio ho tentato di usare un 

 materiale che l' industria moderna produce in grande quantità, ricorrendo 

 al ferro-silicio ; e di semplificare i vari metodi di preparazione ricorrendo 

 all'energia elettrica come mezzo di riscaldamento. Ho sperimentato dapprima 

 con ferro-silicio al 90 °/o di silicio, che mescolato con polvere di solfo nelle 

 proporzioni 1:2, in tutto gr. 150, venne posto in un crogiuolo di Hess alto 

 cm. 17, e nella miscela vennero immersi due elettrodi di carbone cilindrici 

 del diametro di mm. 21, terminati in punta a cono allungato, lontani circa 

 2 mm. Ai carboni ho fatto poi giungere una corrente di circa 80 Amp.. La 

 corrente passando determina una reazione molta violenta; dopo la reazione 

 il riscaldamento opportunamente moderato venne proseguito per eliminare 

 tutto il solfo rimasto incombinato. Interrotto infine il riscaldamento, lasciai 

 raffreddare in corrente di anidr. carbonica che perveniva attraverso un tappo 

 forato di amianto, di cui era munito il crogiuolo. 



Ottenni così una massa grigia spugnosa, che gettata nell'acqua si de- 

 compone svolgendo abbondantemente idrogeno solforato. 



Per estrarre i solfuri di silicio formatisi, il prodotto grezzo venne sot- 

 toposto a sublimazione in una canna di porcellana posta a riscaldare in un 

 fornello elettrico, cilindrico, a resistenza metallica. La canna chiusa ad. un 

 estremo veniva posta in comunicazione con l'altro, munito di un tubo a 

 cloruro di calcio, con una pompa ad acqua. La temperatura in queste prime 

 sublimazioni saliva a 1100-1200°, la pressione veniva mantenuta amm. 20-30. 

 A sublimazione compiuta, dopo che tutto si era raffreddato, ho spezzato la 

 canna, ho osservato così che oltre il tappo di amianto posto a limitare la 

 sostanza grezza era sublimato un corpo bruno nero che rivestiva in massa 

 compatta le pareti del tubo, e oltre la sostanza nera nelle parti più esterne, 

 più fredde, una sostanza gialla polverosa che per un certo tratto rivestiva 

 l'altra. Il residuo non sublimabile era costituito di solfuro di ferro e da 

 ferro-silicio sfuggito alla reazione. 



Soltanto in alcuni casi ed in piccola quantità ho notata la formazione 

 di bisolfuro, ma nettamente distinto dalla massa bruna. Il solfuro nerastro, 

 molto abbondante, è amorfo, possiede una frattura concoide speculare, in 



( l ) H. Grossmann. Abegg, Hand. der Anorg. Chem. II, 2. pag. 353. 



